# Patología de la edificación/Estructuras de hormigón/Causas Operativas

Causas Operativas Futura ubicación de la sección

## Concepción o diseño de la solución constructiva
### Dimensionado de la estructura

Surge cuando en el elemento estructural se origina un agotamiento del hormigón debido a los esfuerzos de tracción, flexión, de cortante, de torsión o de compresión. Es probable la superposición de las acciones complicando así el diagnostico.
El esfuerzo a tracción suele ser el máximo causante de fisuración tanto directa como indirec-tamente. Importancia módulo de elasticidad.
* Tracción
* Compresión
* Flexión
* Esfuerzo cortante
* Punzonamiento
* Torsión
* Adherencia

#### Anclaje

* Escasez de armadura transversal en la zona de anclaje.
* Dimensionado incorrecto del anclaje.
* Corte simultaneo de una proporción alta de armaduras en zona de cortantes.
+ Anclaje

#### Nudos

* Debido a la tracción diagonal excesiva en el nudo, o bien a la compresión excesiva en la biela.
* En los nudos entramados, sometidos a acciones de viento, transmisión de tensiones de las armaduras al hormigón.
* Insuficiente sección o baja resistencia del hormigón y/o armadura de cercos.
+ Nudos

#### Asiento del terreno

* Mal asiento de los pilares.
* Dimensionado erróneo del pilar por no considerar el momento transmitido por la reacción de la zapata.
+ Asiento terreno
* Ascenso cimientos

#### Semiviguetas y Bovedillas

Apoyo extremo – forjado azotea
* Fisura debido a la escasez o ausencia de armadura en negativos junto al apoyo. En reali-dad aparece un momento debido al peso del murete.
Cara superior apoyos
* Rotación de los vanos que formando fisuras, por donde la escasez de armadura lo dispo-ne, debido al considerar que se trata de vanos isostaticos.
Suela semivigueta
* Disposición errónea del apoyo de la vigueta en el babero durante el proceso de construc-ción, debido a que la celosía arranca en el cordón superior.
* Reacción producida por el apoyo bajo el peso propio + bovedillas + hormigón fresco + sobre-cargas de construcción.
* Tensiones de corte en planos verticales longitudinales.
* Debido a la aparición de flexión transversal del forjado.
Voladizo
* Fisuras debidas a no disponer zuncho de borde o de punta con armadura suficiente y evi-tar la fisura.
* Falta de armadura longitudinal de retracción.
+ Semiviguetas y bovedillas

#### Paneles de Fachada

Anarquía de fisuras
* Ausencia o insuficiencia de armadura de retracción y temperatura.
* Sistema incorrecto de aplicación del curado acelerado.
Huecos
* Falta de armadura en las esquinas de los huecos.
* Deformación diferencial excesiva de temperatura en la cara exterior respecto a la interior.
* Insuficiente armadura superficial.
+ Paneles de fachada

#### Ménsula

* Tracción o compresión excesiva de la armadura motivada por una carga puntual.
* Agotamiento del anclaje de armadura.
+ Ménsula

## Ejecución
### Errores de Puesta en Obra
#### Hormigonado

Compactación

#### Anterior a la fase de endurecimiento
##### Fisuras

Fisuras que tienen su origen desde los pocos minutos después de la puesta en obra hasta el inicio de la fase de fraguado del material, mientras éste se halla aún en estado plástico. Las fisuras mas frecuentes son la retracción plástica y el Asentamiento Plástico.
Importancia del fenómeno de exudación (el agua asciende hacia la superficie superior del hormigón al poco tiempo de su amasado), interviniendo en la formación de ambas fisuras. Las partículas sólidas endurecidas del material tienden a descender por gravedad hacia la parte inferior del ele-mento, expulsando el agua no combinada hacia la superficie. La producen:
* Alta relación agua/cemento.
* Evaporación superficial es alta
* A mayor espesor, mayor es la exudación
* Uso de retardadores de fraguado
Retracción Plástica Fisura muy característica del hormigón fresco, está en proceso de fraguado y se produce tensión capilar por el exceso de agua en los poros, debido al retraso de curado o protección hormigón. Adquiere importancia si hay áridos gruesos cerca de la armadura, impienso una correcta deformación del hormigón, debido a la nula resistencia de éste. Muy frecuente en losas de hormigón. + Retracción Plástica
Asentamiento Plástico Desplazamiento de los elementos sólidos hacia el fondo o parte baja de los moldes debido a la acción de la gravedad y del agua hacia la superficie del hormigón. Por regla general, se producirán a lo largo de las barras de armados frecuentemente en vigas y cabeza de pilares. + Asentamiento plástico

#### Posterior a la fase de endurecimiento
##### Fisuras

Son una vez finalizadas las reacciones de hidratación o fase de fraguado.
Aparición de fisuras de afogarado o fisuras en mapa, causadas por un secado superficial enér-gico producido en las primeras horas de puesta en obra del hormigón y cuando éste no ha terminado aún de fraguar. A consecuencia, del calor engendrado en el núcleo del hormigón por las reacciones de hidratación del cemento. Esta fisura tiene mayor trascendencia si el secado se produce en una tempe-ratura ambiente elevada, viento seco, y cuanto mayor es la relación entre superficie libre/volumen de los elementos, ocurriendo en hormigones no protegidos de escaso espesor y extensa superficie libre, es una retracción plástica superficial enérgica.
La expansión que produce dicho calor genera tensiones en las zonas en donde la temperatura es menor, generalmente en la superficie exterior, o en los elementos puestos con anterioridad que impiden su libre deformación inicial. Los factores más influyentes son:
** La temperatura inicial de los materiales y temperatura ambiente.
** Piezas de gran espesor produciendo más calor.
** El hormigón no debe ser curado con agua
** Abundante cantidad de cemento, forjando mas
** Los agregados calizos tienen un coeficiente de expansión térmica mas bajo que el resto de materiales
** Aditivos aceleradores de fraguado
** Insuficiencia de armadura.
** Rapidez de desencofrado
Retracción de Secado e Hidraúlica Tras el fraguado de hormigón y en ambiente no saturado, perdida de agua, apareciendo contracciones. Estas retracciones de secado son irreversibles y se deben a la pérdida de agua del cemento. Consecuentemente hay una perdida de volumen. Formación de tensiones traccionadas internas, superando la resistencia a tracción del hormigón + Retracción de secado e hidraúlica
Contracción Térmica Producidas por el calor generado en el núcleo del hormigón por las reacciones de hidratación del cemento. Produciendo una expansión y creando tensiones internas a medida que se va enfriando al estar en contacto con el exterior. + Contracción térmica

### Otros

* Información a reordenar